( 587 ) 

 eu poids des pyrites et 3 de grès. On fait de temps en temps écouler la 

 scorie, en inclinant le convertisseur, et l'on continue les charges de pyrites 

 et de grès. Le résultat final de l'opération est une matte cuivreuse, conte- 

 nant en moyenne 5o pour loo de cuivre (le minerai n'en contenait que 

 3 à 5) et tout l'or et l'argent que les pyrites pouvaient renfermer. 



» La niatte est d'un bleu violacé, compacte, homogène, bien fondue, 

 r.ippelant la malte bleue, blue métal, qu'on obtient par le procédé de 

 Swansea. 



» La scorie est noirâtre, bien fondue, cristallisée en larges lamelles 

 appartenant au système rhomboédrique : on dirait un minerai , d'uu 

 silicate de fer naturel. Elle contient moyennement 6o pour loo de fer. 



» L'expérience entreprise est véritablement audacieuse, et elle prouve 

 que les pyrites crues peuvent être transformées en matte et scorie, c'est- 

 à-dire traitées métallurgiquenient par voie sèche, sans le secours d'aucun 

 autre combustible que le soufre même qu elles renferment. Quand on incline 

 le convertisseur Bessemer, on voit, en effet, le soufre brûler à la surface 

 de la matière en fusion, en dégageant la flamme bleue qui le caractérise. 

 L'orifice du convertisseur laisse aussi dégager, avec les gaz qui s'échappent, 

 une fumée grisâtre où le soufre volatilisé domine. 



» Cette méthode semble particulièrement applicable aux pyrites de 

 cuivre et de fer dont on exploite une si grande quantité dans le sud de 

 l'Espagne et du Portugal, notamment à Rio Tinto et San Domingos... » 



MINÉRALOGIE. — Sur l'état dans lequel se trouvent les métaux précieux dans 

 quelques-unes de leurs combinaisons : minerais, roches, produits d'art. Noie 

 de MM. E. Cu.MEXGE et Edmond Fuchs, présentée par M. Daubrée. 



i< L Minerais. — A. Nature des minerais. Notre attention s'est portée 

 d'abord sur les pyrites qui accompagnent toujours les quartz aurifères des 

 filons, et qui renferment eiles-mémes des quantités variables d'or. 



» D'autre part, l'expérience a montré que l'or ainsi renfermé dans les 

 pyrites est tantôt susceptible d'être entièrement pris par l'amalgamation, 

 tantôt plus ou moins rebelle à ce traitement, se retrouvant alors en tout 

 ou en partie dans les tailings ou résidus des moulins d'amalgamation. 



" Pour expliquer cette anomalie, nous avons étudié les pyrites auri- 

 fères de Berezowsk (Sibérie), celles du Callao (Venezuela), et celles de 

 Grass-Walley (Californie). La première de ces pyrites cède tout son or par 



